— 129 ~ 
Per preparare ]e sottili lamelle di diaspro da servire al microscopio ho trovato 
utile^il seguente sistema: dopo che le lamelle sono state convenientemente separate 
con un opportuno colpo di martello o assai meglio preparate con la sega circolare, 
le spiano sulla rota orizzontale con lo smeriglio finissimo che in commercio porta la 
marca 00, consumandole prima sulla ruota di ghisa e poi sopra una ruota di legno 
bianco. Levigate così da nna parte, le attacco sopra nn pezzetto di vetro ben piano 
preparato sulle stesse ruote ; il mastice per questo scopo 1’ ottengo con una miscela 
di colofonia e di trementina tale che sotto la pressione dell’ unghia non si franga nè 
ceda alla pressione stessa: riportate allora sulla ruota di ghisa, usando sempre la stessa 
qualità di smeriglio, le riduco alla massima sottigliezza; agendo con cura special- 
mente quando per la Sottigliezza della lamella questa comincia a rimanere isolata dal 
mastice che la circonda, si possono ottenere delle lamelle di uno spessore inferiore ad 
un ventesimo di millimetro, spessore più che sufficiente perchè anche il diaspro più 
opaco sia bastantemente translucido; a questo punto pochi giri sopra una ruota di 
legno servono per togliere le minime rugosità che lascia sempre la ruota di ghisa. 
Kiscaldando allora il vetrino si tolgono da questo le lamelle e si fanno cadere sul 
vetro porta-oggetti dove si fissano ulteriormente e si coprono col vetrino porta-oggetti. 
Per quest’ ultimo scopo ho trovato assai vantaggioso di adoprare in luogo dell’or- 
dinario balsamo del Canadà, la vernice di coppale inglese bianca come viene for- 
nita dal commercio; essa ha il vantaggio sul balsamo del Canadà di essere più fiuida 
e di potersi facilmente escludere qualunque bolla d’ aria, il che non può sempre farsi 
col balsamo che deve essere riscaldato per poterlo adoprare facilmente; all’inconve- 
niente della coppale di essere troppo fluida si riiuedia o con un po’ di cura nel ma- 
neggiare le preparazioni nei primi giorni o riscaldandole leggermente. 
Quando poi si voglia preparare delle lamelle sottilissime o di un materiale meno 
duro del diaspro per es. di calcare, si può procedere del seguente modo : Ridotte 
sulla ruota di ghisa alla massima sottigliezza possibile, si trasportano sul vetro porta- 
oggetti fissandovele con la coppale; per far ciò si pone sul vetro porta-oggetti una 
goccia di coppale e si riscalda fino a che raffreddata non cede più alla pressione 
deir unghia; riscaldata nuovamente vi si fissa la lamella avendo cura che rimanga 
bene aderente al vetro, ossia che lo strato di coppale sia il minimo possibile, il che 
si ottiene con una conveniente pressione della lastra; dopo di ciò si porta sulla ruota 
di legno e si consuma fino allo spessore voluto; sulla ruota di legno, adopraudo spe- 
cialmente i residui dello smeriglio levigati con 1’ acqua, il vetro non rimane rigato. 
È utile raccomandare a chi deve preparare queste lamelle, di non usare diverse 
qualità di smeriglio, con la falsa idea di consumarle più rapidamente; anche astra- 
zione fatta dall’ultima probabilità, il che è discutibile, l’uso promiscuo di diverse 
grossezze di smeriglio, è pericoloso, non potendo impedire che qualche granello più 
grosso si mescoli a quello sottile che necessariamente si deve adoprare nelle ultime 
fasi deir operazione, quando basta il più piccolo ostacolo per fare sparire dal vetro 
che la conduce la lamella, non solo così perdendo in un momento il lavoro di un 
ora 0 pio, ina anche, occorrendo, il caso di non poter ripetere la preparazione per 
ma^icanza di materiali. 
